416 CoQuiLHAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



et les approvisionnements ont varié au point de forcer à couler en- 

 tièrement , tantôt avec du vieux bronze , tantôt avec des métaux 

 neufs. 



D'après le litre des diverses parties qui composent la charge , on 

 détermine la quanlilé d etain ou de métal chimique à ajouter , pour 

 que le titre moyen de la charge soit de H pour "/o- 



Le déchet en étain sur la totalité des produits d'une fabrication , 

 varie ordinairement entre '/= C 1 pour % , pour une fusion de 6 à 

 8 heures de durée. 



La quotité de la charge se règle de la même manière que pour les 

 pièces de fonte, en ayant égard au poids de la pièce finie et de la 

 masselotte, à la quantité de métal qui entre dans l'ame , à l'excé- 

 dant pour les opérations du tournage et du ciselage , au déchet. 

 Biais il faut remarquer que les masseloltes des pièces de bronze 

 doivent être beaucoup plus plus hautes que celles des pièces de fon- 

 te , et que le déchet doit comprendre l'absorption du métal. 



Il faut également tenir compte de l'infiltration du bronze dans la 

 sole d'un fourneau neuf, dans le bassin et les éclieneaux. Enfin il 

 est impossible d'éviter qu'il ne s'attache un peu de bronze aux pa- 

 rois du bassin et des rigoles de conduite. 



Un excédant de métal n'a d'autre inconvénient que d'occasionner 

 une petite perte de matière et de main-d'œuvre, mais une masse- 

 lotte trop faible, peut faire manquer une pièce. 



ARTICLE IV. 



CHARGEMENT OU FOURNEAU i RÉVERBÈRE. 



Les métaux se fondent plus ou moins lentement, selon leur gros- 

 seur. Si le fourneau était uniquement chargé de menus morceaux , 

 ceux-ci seraient liquéfiés bien longtemps avant que le fourneau et la 

 sole particulièrement eussent acquis le degré de chaleur voulue ; 

 le bronze se prendrait en une masse pâteuse sur la sole, et le feu le 

 plus ardent ne pourrait que l'oxider à la surface, sans pouvoir commu- 

 niquer aux parties inférieures le degré de chaleur et de fluidité né- 

 cessaires pour la coulée. Quand cela arrive, on dit que le bronze 

 fait pâte ou gâteati. Il faut donc faire le chargement avec des mé- 

 taux d'une dimension assez forte pour que cet accident ne soit pas à 

 craindre. Lorsqu'ils sont fondus, après que la sole est parvenue à 

 un degré élevé de chaleur, on peut introduire successivement les 

 menus morceaux qui complètent la charge. Ces morceaux noyés 



